hlh COSMOS. 



fournit facilement des quantites considerables d'un acide irr6- 

 prochable. 



Rhodium. — Le rhodium fond moins facilement que le platine , 

 si bien que Ic meme feu qui permet d'amener & I'etat liquide 

 300 grammes de platine, ne fond dans le meme temps que iO ou 

 50 grammes do rhodium. Nous n'avons observe aucun indice de 

 Tolatilite dans ce metal, mais il s'oxyde tres-superficiellement 

 -comme le palladium, et roche de la meme maniere que lui. La sur- 

 face du lingotest souvent bleufttre. Quand le rhodium a ete conve- 

 nablement affine et debarrasse du silicium et de I'osmium par le 

 grillage au contact de la chaux sur laquelle on le fond, il a des 

 proprieles physiques tres-remarquables. Moins hlanc et moins 

 ec'atant que I'argent, il est aussi ductile etaussi malleable d'apres 

 les observations de M, Chapuis. 



M. Chapuis, fabricantde platine bien connu de I'Academie, nous 

 a montre mi alliage de platine et de rhodium a 3 0/0 de ce metal 

 fabrique dans I'usine de MM. Desmoutis et Chapuis, et que nous 

 avons fondu bien plus facilement qucle rhodium. Cet ahiage apr6s 

 fusion et afflnage se travaille parfaitement et fournit des vases de 

 chimie qui, possedant la precieuse propriete d'etre inattaquables 

 par I'cau regale, peuvent par celameme rendre de grands services 

 a I'analyse chimique. 



[Rr.miuM. — L'irridium est le plus rcfractaire de tous les metaux 

 du platine. On fond & peine 10 gr. d'irridium pendant le temps ne- 

 cessaire pour rendre parfaitement liquide 100 ou 150 gr. de pla- 

 tine. Apres fusion et afflnage, rirridium est encore cassant, quoi- 

 qu'on puisseun peu I'aplatir sous le marteau. II ne donne aucun 

 signe de volatilite. Enfm il a la propriete de condenser lesgazS sa 

 surface, et peut servir a I'experience de la lampe sans flamme. 



Nous ne dironsrien encore de nos experiences sur le ruthenium 

 parce que nous n'avons pu nous procurer ce metal k un degre 

 sufflsant de purete. Il semble pourtant que sousl'influence de ces 

 temperatures si elevees et au contact de la chaux , le ruthenium 

 impur disparaisse en produisant une scorie, et laissant un metal 

 tres-pesant dent la densite est au moins 17, tres-refractaire etqui 

 parail contenir beaucoup d'irridium. Dansun prochain Memoire, 

 nous completerons nos etudes sur ce sujet delicat. Nousne termi- 

 neronspas sans remercier MM. Desmoutis et Chapuis de la gene'- 

 rosite avec laquelle ils out mis a notre disposition une grande 

 quantile de platine tr6s-pur et de metaux encore sirares qu'ils ont 

 prepare avec un grand soin. 



